der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
153 
nach auf das genaueste mit den Angaben von G. Rose bezüglich 
des Eisens von Santa Rosa überein. Das Eisen von Rasgata zeigt 
nach ihm dieselbe Beschaffenheit. 
Da die Analyse Wühlers bei dem Eisen von Rasgata einen 
kleinen in Salzsäure unlöslichen Rückstand von Silikaten ergeben 
hatte, so wurde, um jede Möglichkeit, solche zu zerstören, auszu- 
schliessen, zur Auflösung des zur Analyse abgetrennten Stiichens im 
Gewichte von 1,3818 gr vermittelst Jod geschritten. Auch wurde 
das Stückchen nicht zerkleinert, sondern im Ganzen zur Auflösung 
gebracht. Verwendet wurde etwa die fünffache Menge von Jod in 
Wasser. Die vollkommene Auflösung war nach ca. l l j 2 Monat erfolgt. 
In der rothbraunen klaren Lösung zeigte sich ein geringer 
Rückstand der zum Theil aus farblosen und gelblichen Silikatsplitter¬ 
chen bestand, zum Theil aus schwarzen matten oder wenig glänzen¬ 
den Füttern. Diese blieben nach wiederholtem Auswaschen des ab- 
filtnrten Rückstandes mit verdünnter Salzsäure zurück, waren daher 
nicht etwa abgeschiedenes Jod oder Bestehen von Eisen. Beim 
Glühen des Rückstandes verbrannte ein Theil der schwarzen Par¬ 
tikelchen und gab sich somit als kohlige Substanz zu erkennen. 
Isur wenige blieben übrig und konnten daher wohl nichts anderes 
sein, ais Schreibersitlamellen. Die Silikatpartikel gaben sich bei ihrer 
Prüfung unter dem Mikroskop zum Theil als unzweifelhaft zum 
Olivm gehörig zu erkennen. Die farblosen, von muschligen Bruch¬ 
flächen umgrenzten Splitterchen dagegen erwiesen sich als isotrop. 
Ob sie eine Glasmasse oder ein reguläres Mineral seien, liess sich 
bei der äusserst minimalen Menge derselben nicht bestimmen. Blaue 
Körnchen, wie sie Wohl er in dem Eisen von Rasgata fand, waren 
hier nicht vorhanden. 
Die Analyse der mit Jod gelösten Masse des Eisens ergab 
8j2% Nickel mit Kobalt. Mit Schwefelwasserstoff wurden aus der 
Losung nur Spuren von Kupfer gefällt. Dagegen konnte mit molyb¬ 
dänsaurem Ammon ein beträchtlicher Phosphorgehalt nachgewiesen 
werden; Chrom war nicht nachzuweisen. 
Die Zusammensetzung des Eisens von Santa Rosa ist also im 
Ganzen die folgende (I), zum Vergleiche die Analyse desselben Eisens 
nach Boussingault (II) und des Eisens von Rasgata nach Wöhler 
(III) beigefügt. 
I 
II 
III 
91,48 
91,41 
92,35 
Eisen 
8,20 
8,59 
6,71 
Nickel 
Spur 
z. Th. mit Eisen i 
0,25 
Cobalt 
z. Th. mit Silicat J 
1 
0,37 
Phosphornickeleisen 
zusammen 
1 - 
0,35 
Phosphor 
0,82 
0,08 
Silicate 
